394 



Adolf Schmidt: 



erscheinend, erweist er sich bei mikroskopischer Untersuchung als ein 

 inniges Gemenge von farblosen Zinkspathkryställchen und feinerdiger 

 Zinkblüthe. Dementsprechend gibt er beim Erhitzen viel Wasser ab. 

 Er brennt sich gelblich oder bräunlich. 



Chemische Zusammensetzung des Galmeis. Die verschie- 

 denen Wieslocher Galmeisorten sind mehrfach analysirt worden. Ich 

 will einige der dabei erhaltenen Resultate hier zusammenstellen : 



Verschiedene 



Sorten. 



Wandesieben. 



40-59 bis 46-72 

 1-13 bis 2-58 



nicht bestimmt. 

 Spur bis 0-40 



30-48 bis 34-02 

 2-71 bis 9-69 

 1-34 bis 3-32 



Wandesieben fand (nach Leonh. Beitr. Heft I, p. 71) in 

 dem von ihm untersuchten Galmei auch 00046 bis 00053 7o As und 

 0-027 bis 0035 Cd. Das Vorkommen des Cd in grösserer Menge 

 war bis jetzt auf den oben (unter „Zinkglas'*) erwähnten Fundpunkt 

 beschränkt. Ich habe mehrere Galmeisorten auf Cd untersucht, u. A. 

 auch eine schön grünlichgelb gefärbte, konnte aber nur geringe Spuren 

 von Cd nachweisen. 



Wandesieben beschäftigte sich angelegentlich mit der Unter- 

 suchung, ob nicht Zn an SiO, gebunden im Galmei vorkomme, „er- 

 hielt jedoch stets verneinende Resultate". Das Zn findet sich, wie ich 

 durch eigene Prüfung bestätigt habe, im Galmei ausschliesslich an 

 Kohlensäure gebunden, wogegen das Fe theils als Carbonat, theils als 

 Silikat, und im braunen Galmei auch zum Theil als freies oder bj'drirtes 

 Oxyd vorhanden ist. Die Gegenwart der eingemengten Oxyde ist stets 

 mikroskopisch, l)isweilen schon mit dem freien Auge erkennbar- 



Mangan ist in allen Galmeisorten vertreten. In der braunen, 

 besonders in der Nähe von Drusen, sind die Oxyde desselben als kleine 

 schwarze Pünktchen in der Masse ausgeschieden. An manchen Stellen 



